37(3 
séance du 2 MARS 18 /|( 5 . 
Greiner (Tyrol), 5,700 ; ce dernier, il est vrai , n’était pas pur, et, 
après calcination , on pouvait y observer de petits points verts, 
qui paraissaient appartenir à de la chlorite ; il résulte donc des ex- 
périences qui précèdent que le talc contient à, 5 p. 100 d’eau de 
tombinaison. 
Si on cherche à représenter par une formule la composition 
chimique du talc de Rhode-lsland , qui , sauf la teneur en eau, 
paraît être identiqucavec tous les talcs dont les analyses sont données 
4 . a 
dans les traités de minéralogie, on trouve que la forme 2 Si mg, 
+ 3 mg fl donne des résultats assez approchés; car on a : 8 at. 
silice — 63,à39, 9 at. mg — 31,928, 3 at. S = à,633. 
Le talc aurait donc pour expression générale : Si 2 ( mg S ) 3 * , 
l’oxygène de la silice serait double de l’oxygène des bases; c’est la 
formule proposée par M. Berthier, et généralement adoptée pour 
sa composition. 
Mais cependant on trouve dans les analyses, et surtout dans 
celle du talc de Rhode-rlsland, que la quantité d oxygène des bases 
dans les analyses est constamment plus grande que celle donnée 
par cette formule ; il est possible que cela tienne à des erreurs sur 
le poids atomique de la magnésie , et que la formule précédente 
soit la véritable ; mais, provisoirement, il nous semble convenable 
.. D 
d’adopter la suivante : Si /"g 6 -f- 2 R, quoiqu’elle soit moins simple; 
car elle résulte immédiatement de la comparaison des rapports 
d’oxygène , et elle s’accorde parfaitement avec les résultats de 
l’expérience; le calcul donne en effet : 
3 Si. . . 61,939 \ 
6 mg . . 33,346 \ 100,00 
2 R. . . 4,825 ) 
Le talc serait, par conséquent, un hydrosilicate de magnésie, 
ayant pour formule S/5 mg 6 -J- 2 R , ou 3 Si mg-\- Si 2 mg*- f- 2 R. 
M. de Kobell , qui pensait que le talc est un minéral anhydre , 
avait déjà proposé pour sa formule , S/ 5 /t/g 6 . 
S te a ti te. • — J’ai fait en même temps une analyse comparative du 
minéral désigné sous le nom de stéatite par M. Beudant, et qui 
est le speckstein de la minéralogie allemande; on sait qu’il diffère 
seulement du talc par la propriété qu'il a d’être plus pesant et de 
